144 
reden, dat bij de laagste temperatuur de stroomsterkte niet hooger 
dan 0.8 amp. kan worden opgevoerd en de drempelwaarde van de 
stroomdichtheid dus slechts tot 56 amp. /mm 2 stijgt. 
y. Proeven omtrent den invloed van de aanraking van een metaal 
dat suprageleidend kan worden met een gewonen geleider op de 
suprageleidende eigenschappen van het eerste, werden ten vervolge 
van die in § 10 met tin op tweeërlei wijze verricht, de eene maal 
met een vertinde nieu wzilverbuis, waarop door de tinlaag heen een 
schroefdraad werd gesneden, de tweede maal met een constantaan- 
draad, die vertind werd. Bij de eerste proef verdween de weerstand 
niet, bij de tweede, welke in § 10 reeds vermeld werd, wel ; waaruit 
is op te maken, dat de samenhang in de tinlaag in het eerste geval 
niet voldoende is geweest. Bij de tweede proef was echter de 
drempelwaarde ook zeer laag, Zelfs bij de laagste temperatuur 1.°6 K. 
bleef zij voor den blank in vloeibaar helium gedompelden draad 
beneden 0.095 amp. Het eenvoudigste is aan te nemen, dat het 
tinlaagje gewoon supra-geleidend wordt, doch de doorsnede ervan, 
volgens den weerstand 0,0125 mm 2 , volgens metingen tot 0,1 mm. 
hier en daar zeer gering is geweest. Aan gebrek van aanraking 
tusschen tin en constantaan, zooals bij de proef met kwik tusschen 
staal en kwik gevreesd kon worden, behoefde hier niet gedacht te 
worden. 
TABEL X. 
Potentiaalverschillen bij een doorstroomden 
looddraad 
1 = 6 M., doorsnede =0.014 mm 2 . 
T 
Stroomdichtheid 
in amp/mm 2 
Potentiaal verschil 
in microvolts 
1°.7K. 
560 
0.0 
645 
0.2 
675 
3.5 
695 
5 
710 
6 
720 
10 
750 
19 
791 
±40 
> 790 
zeer groot 
